5 



RISULTATI SPERIMENTALI SU CAVI DI ACCIAIO E DI CANAPA 



347 



ripetuto non raggiunge il valore per cui s'iniziano le grandi deformazioni, non ne 

 deriva alcun danno per il materiale, anzi migliorano le sue qualità di resistenza; 

 se invece viene oltrepassato il limite suddetto, diminuisce notevolmente la plasticità 

 del materiale, e con essa il lavoro meccanico occorrente per produrre lo strappamento. 



Nella fìg. 5 sono raggruppati i diagrammi di deformazione relativi ad un filo di 

 acciaio zincato del diametro di mm. 1,90, appartenente ad un cavo flessibile di 

 3" V a di circonferenza. 



Il diagramma portante il numero 1 è ottenuto cimentando il filo con sforzo 

 gradatamente crescente da zero fino al carico di rottura. Se ne deduce ( x ) : 



Resistenza massima o = 153 Kg /mm' 

 Allungamento di rottura e = 5,6 °/ . 



Inoltre risultando l'area del diagramma = F = cm 2 87,5 si ottiene : 

 Lavoro di deformazione X = 0,766 tcm 7om'. 



Il diagramma disegnato a tratti e punti, portante il numero 2, è ottenuto dopo 

 avere precedentemente assoggettato il filo a 25 alternative di sforzo oscillanti 

 fra e 70 Kg '! mm !. Non ostante l'elevatezza di questo sforzo unitario, pure non rag- 

 giungendo esso lo snervamento, le qualità di resistenza del filo ne rimasero piuttosto 

 migliorate che peggiorate ; si ricava infatti dal diagramma 



a = 153 K s-/ mm? , e = 5,7 % , X = 0,775 tcm -/ cm =. 



Tutte queste sollecitazioni si compierono in un intervallo di tempo totale di 6'. 



Gli altri diagrammi disegnati a tratto pieno, sette dei quali vedonsi arrestati 

 quando s'inizia il periodo delle grandi deformazioni, sono stati ottenuti cimentando 

 il filo ad alternative di sforzo oscillanti fra ed un limite superiore variante da 140 

 a 150 K? -/ mm « (la prima sollecitazione ha dato un inizio di diagramma coincidente 

 con quello 1). Dopo otto di queste alternative si è proceduto fino alla rottura, e si è 

 ottenuto il diagramma 3 cui corrispondono le seguenti caratteristiche 



a == 156 ^-U», e = 2.2 °/ , X = 0,273 tcm -/ cm5 . 



Nell'esperienza si è proceduto colla stessa velocità della prova precedente. L'ef- 

 fetto dell'incrudimento del materiale è manifesto: il lavoro meccanico occorrente a 

 produrre la rottura si è ridotto circa ad 1 / 3 di quello primitivo. 



( l ) La sezione trasversale del filo è di nini* 2,84 pari a cm 2 0,0284. Il volume del tratto di filo 

 su cui è preso il diagramma è 



0,0284 X 31 = cm 3 0,88. 



Detta F l'area del diagramma in cm 2 , il lavoro di deformazione per cm 3 espresso in tcm, avuto 

 riguardo alle scale del diagramma, viene espresso da 



